TCVN10999:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10999:2015 về Giấy bồi nền tài liệu giấy TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10999:2015 GIẤY BỒI N Ề N TÀI LIỆU GIẤY S trengthening paper Lời nói đầu TCVN 10999:2015 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước biên soạn, Bộ Nội Vụ đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ c ô ng bố. GIẤY BỒI N Ề N TÀI LIỆU GIẤY S trengthening paper 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp d ụng cho giấy sử dụng để bồi nền các tài liệu giấy có t ì nh trạng vật lý yếu tại các đơn vị lưu trữ, thư viện, bảo tàng v.v... CHÚ TH Í CH Giấy bồi nền tài liệu giấy thường là các loại gi ấ y được sản xuất từ cây dó, cây dướng v.v... 2 Tài liệu viện dẫn C á c tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm c ả các sửa đổi. TCVN 1270 (ISO 536), Giấy và các tông - X á c định định lượng. TCVN 1862-2 (ISO 1924-2), Giấy và các tông - Xác định tính chất b ề n kéo - Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (20 mm/min). TCVN 1865-1 (ISO 2470-1), Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hệ số ph ả n xạ khuếch tán xanh - Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà (độ trắng ISO). TCVN 3229 (ISO 1974), Giấy-X á c định độ bền xé (phương pháp Elmendor f ). TCVN 6728 (ISO 2471), Giấy và các tông - Xác định độ đục (nền giấy) - Phương pháp phản xạ khuếch tán. TCVN 7066-1 (ISO 6588-1), Giấy, các tông và bột giấy - Xác định pH nước chiết - Phần 1: Phương pháp chiết lạnh. TCVN 7067, Giấy, các tông và bột giấy - Xác định trị số đồng. TCVN 7068-1 (ISO 5630-1), Giấy và các tông - Lão hóa nh â n tạo - Phần 1: Xử lý nhiệt trong điều kiện khô ở nhiệt độ 105° C . TCVN 7071, Bột giấy - Xác định Alpha-, Beta- và Gamma-xenluylo. TCVN 7631 (ISO 2758), Giấy-Xác định độ chịu bục. 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong ti ê u chu ẩ n này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Tài liệu giấy có t ì nh trạng vật lý yếu (poor-physical paper record) Tài liệu giấy có hiện tượng m ủ n, giòn, gẫy, nhàu, dính bết và rách. 3.2 Bồi nền tài liệu giấy (strengthen for paper record) Phương pháp gia cố tài liệu giấy có t ì nh trạng vật lý yếu bằng loại giấy mỏng, có độ bền cao và hồ dán chuyên dụng để tăng độ bền và tuổi thọ của tài liệu. 3.3 Giấy bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ (strengthening paper for double-sided paper record) Giấy mỏng trong suốt và có độ bền cao dùng để bồi nền tài liệu giấy có hai mặt chữ. Khi bồi nền, giấy được đặt ở một trong hai mặt có chữ (thường là mặt ít chữ hơn). 3.4 Giấy bồi nền tài liệu giấy một mặt chữ (strengthening paper for single-sided paper record) Gi ấ y m ỏ ng có độ bền cao dùng để bồi nền tài liệu giấy có một mặt chữ. Khi bồi nền, giấy được đặt ở mặt không có chữ. 4 Phân loại Tùy theo mục đích sử dụng có thể phân loại giấy bồi nền thành các loại sau: 4.1 Giấy bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ. 4.2 Giấy bồi nền tài liệu giấy một mặt chữ. 5 Yêu cầu 5.1 Ngoại quan Bề mặt giấy bồi nền tài liệu giấy không được có các khuyết tật như b ị gấp nếp, thủng, rách và các khuyết tật khác. 5.2 Yêu cầu cho giấy bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ 5.2.1 Yêu cầu đối với ch ỉ tiêu cơ lý Giấy bồi nền t à i liệu giấy hai mặt chữ phải đáp ứng các yêu c ầ u về ch ỉ tiêu cơ lý nêu tại Bảng 1 trước và sau khi thử lão hóa theo TCVN 7068-1 (ISO 5630-1). Bảng 1 - Yêu cầu ch ỉ tiêu cơ lý cho giấy bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ trước và sau khi thử lão hóa Ch ỉ tiêu Mức Ph ư ơng pháp thử Trước th ử lão hóa Sau thử lão hóa 1. Định lượng, g/m 2 5,0 - 8,0 TCVN 1270 (ISO 536) 2. Độ bền kéo khô theo chiều ngang, N/m, không nhỏ hơn 30,0 Giá trị còn lại tối thiểu 90 % TCVN 1862-2 (ISO 1924-2) 3. Độ bền kéo ướt/độ bền kéo khô, %, kh ô ng nhỏ hơn 20,0 — TCVN 1862-2 (ISO 1924-2) 4. Độ trắng ISO, %, Không nhỏ hơn 60,0 Giá trị còn lại tối thiểu 92 % TCVN 1865-1 (ISO 2470-1) 5. Độ bền xé theo chiều dọc, mN, không nh ỏ hơn 120 Giá trị c ò n lại tối thiểu 85 % TCVN 3229 (ISO 1974) 6. Độ đục, %, không lớn hơn 17,0 — TCVN 6728 (ISO 2471) 5.2.2 Yêu cầu đối vớ i ch ỉ tiêu hóa học Gi ấ y bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ phải đáp ứng các yêu cầu về ch ỉ tiêu hóa học nêu tại Bảng 2 trước và sau khi thử lão hóa theo TCVN 7068-1 (ISO 5630-1). Bảng 2 - Yêu cầu chỉ tiêu hóa học cho giấy bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ trước và sau khi thử lão hóa Ch ỉ tiêu Mức Phương pháp th ử Trước thử lão hóa Sau thử lão hóa 1. pH nước chiết 6 , 5-9 , 0 TCVN 7066-1 (ISO 6588-1) 2. Tr ị số đồng, không lớn hơn 1,5 Tăng t ố i đa 0,5 TCVN 7067 3. Hàm lượng alpha-xenlulo, % , không nhỏ hơn 85,0 Giảm tối đa 1,5% TCVN 7071 4. Chất tăng trắng quang học Không được c ó Điều 6.11 5.3 Yêu cầu cho giấy bài nền tài liệu giấy một mặt chữ 5.3.1 Yêu cầu đối với ch ỉ tiêu cơ lý Giấy bồi nền tài liệu giấy một mặt chữ phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu cơ lý nêu tại Bảng 3 trước và sau khi thử lão hóa theo TCVN 7068-1 (ISO 5630-1). Bảng 3 - Yêu cầu ch ỉ tiêu cơ lý cho giấy bồi nền tài liệu giấy một mặt chữ trước và sau khi thử lão hóa Ch ỉ tiêu Mức Ph ươ ng pháp thử Trước th ử lão hóa Sau thử lão hóa 1. Định lượng, g/m 2 13,0 - 20 , 0 TCVN 1270 (ISO 536) 2. Độ bền kéo khô theo chiều ngang, N/m, không nhỏ hơn 250 Giá trị còn lại tối thiểu 90 % TCVN 1862-2 (ISO 1924-2) 3. Độ trắng ISO, %, không nhỏ hơn 35,0 Giá trị còn lại tối thiểu 92 % TCVN 1862-2 (ISO 1924-2) 4. Độ bền xé theo chiều dọc, mN, không nhỏ hơn 260 Giá tr ị còn lại tối thi ể u 85 % TCVN 1865-1 (ISO 2470-1) 5. Độ chịu bục, kPa, không lớn hơn 20 G i á trị còn lại tối thiểu 90 % TCVN 3229 (ISO 1974) 5.3.2 Yêu cầu đ ối với ch ỉ tiêu hóa học Giấy bồi nền tài liệu giấy một mặt chữ phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu hóa học nêu tại Bảng 4 trước và sau khi thử lão h ó a theo TCVN 7068-1 (ISO 5630-1). Bảng 4 - Yêu cầu về chỉ tiêu hóa học cho giấy bồi nền t à i liệu giấy một mặt chữ trước và sau kh i thử lão hóa Ch ỉ tiêu Mức Phương pháp thử T rư ớc thử lão hóa Sau th ử lão hóa 1. pH nước chiết 6,5 - 9,0 TCVN 7066-1 (ISO 6588-1) 2. Tr ị số đồng, không lớn hơn 1 , 5 Tăng tối đ a 0,5 TCVN 7067 3. Hàm lượng alpha-xenlulo,%, không nhỏ hơn 85,0 Giảm tối đa 1,5% TCVN 7071 4. Chất tăng trắng quang học Không được có Đi ề u 6.11 6 Phương pháp thử 6.1 Ngoại quan Kiểm tra ngoại quan của giấy bồi nền tài liệu giấy bằng mắt thường. 6.2 Định lượng Xác định định lượng giấy theo TCVN 1270 (ISO 536). 6.3 Độ bền kéo Xác định độ bền kéo của giấy theo TCVN 1862-2 (ISO 1924-2). 6.4 Độ trắng ISO Xác định độ trắng ISO của giấy theo TCVN 1865-1 (ISO 2470-1). 6.5 Độ bền xé Xác định độ bền xé c ủ a giấy theo TCVN 3229 (ISO 1974). 6.6 Độ đục Xác định độ đục của giấy theo TCVN 6728 (ISO 2471). 6.7 pH nước chiết Xác đ ị nh pH nước chiết theo TCVN 7066-1 (ISO 6588-1). 6.8 Trị số đồng Xác định trị số đồng theo TCVN 7067. 6.9 Hàm lượng alpha-xenlulo Xác định hàm lượng alpha-xenlulo của giấy theo TCVN 7071. 6.10 Độ chịu bục Xác định độ chịu bục của giấy theo TCVN 7631 (ISO 2758). 6.11 Chất tăng trắng quang học S ử dụng đèn cực tím có bước sóng UV - A (365 nm) chiếu vào giấy. Giấy không chứa chất t ă ng trắng quang học sẽ không phát huỳnh quang dưới ánh sáng của tia cực tím. 7 Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và b ả o quản 7.1 Ghi nhãn Nhãn trên bao gói của giấy bồi nền tài liệu giấy phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành v ề việc ghi nhãn và phải có ít nhất các thông tin sau: a. Tên và/hoặc thương hiệu, địa ch ỉ của nhà sản xuất; b. Tên hoặc nhãn hiệu sản phẩm; c. Kích thước tờ giấy, cuộn v.v... hoặc số tờ (tùy chọn); d. S ố hiệu tiêu chuẩn áp dụng; e. Mục đích sử dụng (bồi nền tài liệu giấy hai mặt chữ hay một mặt chữ). 7.2 Bao gói Giấy bồi nền tài liệu giấy có thể được bao gói trong hộp các tông hoặc vật liệu bao g ó i thích hợp khác với số lượng tùy theo yêu cầu mà không làm ảnh hư ở ng đến chất lượng của giấy. 7.3 Bảo quản Giấy bồi nền tài liệu giấy phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt, ẩm th ấ p làm ảnh hưởng đến chất lượng của giấy. 7.4 Vận chuyển Vận chuyển giấy bồi nền tài liệu giấy bằng các phương tiện thông thường, đảm bảo tránh mưa nắng. Không chuyên ch ở chung với các chất dễ cháy, chất dễ hấp thụ làm ảnh hưởng đến chất lượng c ủ a giấy.